标题：石材标准
简介
2008年9月，经国家标准委员会批准，筹备成立了全国石材标准化技术委员会，由国家石材质量监督检验中心负责具体工作。主要负责石材基础、方法等领域的国家标准修订工作以及对分技术委员会协调管理工作，与国家标准化组织天然石材技术委员会相关联。
石材标准汇编
大理石本标准适用于建筑用天然大理石板材，其他用途天然大理石板材也可参照使用。
（一） 产品分类：（按形状分成如下）
1 普型板
2 圆弧板---装饰面轮廓线的曲率半径处处相同的饰面板材。
等级：
1：普通版按规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差及外观质量将板材分位优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。
2：圆弧板按尺寸偏差、直线度公差、线轮廓度公差及外观质量将板材分为优等品（a）、一等品（B)、合格品（C)三个等级。
3, 标记
标记顺序：荒料产地地名、花纹色调特征描述、大理石；编号、类别、规格尺寸、等级、标准号。
（二）技术要求
规格尺寸允许偏差：
1 长度、宽度。正负1mm为优等品和一等品，正负1.5mm为合格品。
2 厚度12mm板正负0.5mm为优等品，正负0.8mm为一等品，正负1mm为合格品。板厚大于12mm板正负1mm为优等品，正负1.5mm为一等品，正负2mm为合格品。
3 弧形板壁厚最小值应补小玉20mm,规格尺寸偏差弦长正负1mm为优等品及一等品，弦长正负1.5mm为一等品。高度正负1mm为优等品及一等品，正负1.5mm为合格品。
4 平面度允许公差以800mm板长为列：
优等品正负0.7mm 一等品正负0.8mm 合格品正负1mm
5 圆弧直线度与轮廓度允许公差。按板高度800mm允许公差正负0.8mm线轮廓度允许公差0.8mm为优等品，1mm的为一等品，1.2mm的为合格品。
6 角度400mm列，允许公差0.3mm为优等品，允许公差0.4mm为一等品，允许公差0.5mm为合格品。
7 圆弧端面角度允许公差：优等品为0.4mm ，一等品为0.6mm，合格品为0.8mm.
8 普通板拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于90度。
9 圆弧板侧面角应不小于90度。
（三）外观质量
1 同一批次的石材色调应基本调和，花纹应基本一致。
2 版面正面的外观缺陷的质量要求应符合以下规定:
裂纹长度不能超过10mm,却棱长度不超过8mm，宽度不超过1.5mm；却角长度不超过3mm，宽度不超过3mm；色斑面积不超过6平方厘米；砂眼直径不超过2mm.
3 大理石板材允许粘接与修补，粘接和修补后应不影响板材的物理性能。
（四）饰面检测方法
1 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法。
2 干燥、水饱和弯曲强度试验方法。
3 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法。
4 耐磨性试验方法。
5 肖氏硬度试验方法。
6 耐酸性试验方法。
7 检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法。
8 用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法。
9 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法。
10 增强塑料巴柯尔硬度试验方法。
欧洲标准
序号标准编号标准名称1EN 12370:99天然石材试验方法-盐结晶强度的测定2EN 12371:2001天然石材试验方法-冻融强度的测定3EN 12372:2006天然石材试验方法-集中负荷抗弯强度的测定4EN 12407:2007天然石材试验方法-岩相分析5EN 13161:2008天然石材试验方法-恒定负荷抗弯强度6EN 13364:2002天然石材试验方法-固定孔处的断裂负荷强度的测定7EN 13373:2003天然石材试验方法-构件几何性能的测定8EN 13755:2008天然石材试验方法-大气压吸水率的测定9EN 13919:2002天然石材试验方法-在潮湿中耐二氧化硫引起的老化强度的测定10EN 14066:2003天然石材试验方法-激冷激热加速老化强度测定11EN 14158:2004天然石材试验方法-耐断裂能量的测定12EN 14580:2005天然石材试验方法-静态弹性模数的测定13EN 1925:99天然石材试验方法-毛细吸水系数的测定14EN 1926:2006天然石材试验方法-抗压强度的测定15EN 1936:2006天然石材试验方法-实际和表面密度和开放性总孔隙率的测定16EN 14617-1:2005人造石试验方法-表面密度和吸水率的测定17EN 14617-2:2008人造石试验方法-弯曲强度的测定18EN 14617-4:2005人造石试验方法-耐磨性能的测定19EN 14617-5: 2005人造石试验方法-抗冻融性能的测定20EN 14617-6: 2005人造石试验方法-抗热激变性能的测定21EN 14617-9: 2005人造石试验方法-冲击强度的测定22EN 14617-10: 2005人造石试验方法-耐化学侵蚀的测定23EN 14617-12: 2005人造石试验方法-尺寸稳定性的测定24EN 14617-15: 2005人造石试验方法-抗压强度的测定25EN 14617-16: 2005人造石试验方法-规格板材尺寸、几何性能和表面质量的测定26EN 12057:2004天然石材-成品板材-要求27EN 12058:2004天然石材-地面和楼梯用板材-要求28EN 1341:2001室外铺地面用天然石材板材-要求和试验方法29EN 1342:2001室外铺地面用天然石材立方块-要求和试验方法30EN 1343:2001室外铺地面用天然石材街边石-要求和试验方法31EN 1467:2003天然石材-荒料-要求32EN 1468:2003天然石材-毛板-要求
美国标准
序号标准编号标准名称1ASTM C 97-02石材体积密度、吸水率测定方法2ASTM C 99-87（2006）石材断裂模量测定方法3ASTM C170/C170M-09石材压缩强度测定方法4ASTM C880/C880M-09石材弯曲强度测定方法5ASTM C 1352-2002石材弯曲弹性模量测定方法6ASTM C 1354-2004R石材挂装强度测定方法7ASTM C 1201-91（2003R）用静态压差测定石材挂装系统结构强度试验方法8ASTM C 241-90（2005R）石材抗脚踏磨损试验方法9ASTM C120/C120M-09板石抗折强度试验方法10ASTM C121/C121M-09板石吸水率试验方法11ASTM C217/C217M-09天然板石耐气候试验方法12ASTM C503/C503M-10大理石标准规范13ASTM C568/C568M-10石灰石标准规范14ASTM C 615-03花岗石标准规范15ASTM C616/C616M-10砂岩标准规范16ASTM C629/C629M-10板石标准规范17ASTM C406/C406-10瓦板标准规范18ASTM C 1526-08蛇纹石标准规范19ASTM C1527/C1527M-10 凝灰石标准规范天然花岗石荒料标准1　范围
本标准规定了天然花岗石荒料 （以下简称荒料）产品的术语和定义、分类、等级与标记、要求、试验方法、检验规则、标忠、运输、贮存与交货等。
本标准适用于具有直角六面体形状的天然花岗石荒料．其它用途的天然花岗石石料可参照采用。
2　规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件．其最新版本适用本标准。
GB 6566建筑材料放射性核素限量
GB/T、9966.l 天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法
GB/T 9966.2　天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法
GB/T　9966.3　天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法
GB/T　13890 天然饰面石材术语
GB/T　17670 天然石材 统一编号
GB/T18601-XXXX天然花岗石建筑板材
3　术语和定义
GB/T　13890和GB/T　l8601－XXXX确立的术语和定义适用于本标准。
4　分类和标记[1]
关于大理石放射性检测公告
多年来由于一些不正当竞争行为和舆论的误导，社会上普遍流传着大理石对人体有放射性危害，在建筑装饰中使用大理石会使人致癌的说法，误导了广大消费者。严重影响了大理石产品在建筑装饰中的应用，这种说法没有任何科学依据。为此，通告如下：
1、大理石属于沉积岩，主要由碳酸盐矿物组成，从大理石形成的地质过程分析，天然大理石的形成均与放射性物质没有直接关联，因而对人体不具有放射性危害。根据GB 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》国家标准实施9年来对石材的实际测定数据，天然大理石中放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度远低于标准中A类（绿色，不受限制）指标，完全可以忽略不计。GB 6566—2001《建筑材料放射性核素限量》强制性国家标准从发布和实施之日起，大理石从未列入强制性检测的建筑材料之列；
2、在我国的石材产品标准JC/T 202-2001《天然大理石荒料》行业标准和GB/T 19766-2005《天然大理石建筑板材》国家标准的技术要求中，没有检测放射性核素比活度的要求； 
3、长期以来许多消费者对石材分类缺乏了解，同时，由于对大理石放射性存在误解，大理石曾被列入海关的必检项目，给我国大理石的正常贸易带来负面影响。2008年12月24日，国家质量监督检验检疫总局发布了《关于调整出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品名录(2009年)》的公告，决定从2009年1月1日起，将大理石及其制品(包括石灰石、砂岩等天然石材产品)调出《法检目录》，不再实施出入境检验检疫监管，即大理石不再进行放射性强制检验。
鉴于此，我们希望各级石材检测机构应严格执行国家有关检测标准，无需对大理石产品做放射性检测，并同时做好宣传和解释工作。建筑工程和各类家装可以放心地选用大理石产品。 
特此通告。
国家石材质量监督检验中心 全国石材标准化技术委员会 中国石材工业协会
二○一○年六月十二日